K. \V. Wagnku : Der [jLvsikalisohe Vorgang beim elektrischen Dufclischlag 4-41 



belegt. Es handelt sich also hier um die Ujitersuchung des Isolierstofl'es 

 /.wisclien Metallelektroden unter Vorschaltung eines hohen Widerstandes. Ent- 

 sprechend dem vorher Ausgeführten bemerkt man, daß beim Erreichen der 

 Durchschlagsspannung der Strom sofort stark ansteigt, während die Spannung 

 auf einen kleinen Wert sinkt. Die Probe wies nach dem Versuch ein Brand- 

 locli auf. 



Ein p]rgebnis von allgemeiner Geltung wird durcJi den folgenden Satz 

 ausgedrückt : 



Die aus der Kennlinie gefundene Durchsclilagspannung ist 

 proportional der Dicke der untersuchten Schieb t und unabhängig 

 von der Plattengröße. 



Diese Tatsache wurde durch viek' hundert Aufnahmen von Kennlini<'n 

 erliärtet. Abb. 5 zeigt eine darauf bezügliclie Reihe von Kennlinien für Gutta- 

 percha. Selbstverständlich weichen im allgemeinen die Kennlinien verschie- 

 dener Proben von gleicher Dicke entsprechend der Ungleich förmigkeit des 

 Materials mehr oder minder voneinander ab. Der genannte Satz gilt als- 

 <lann für die Mittelwerte'. 



Hat man an einer Platte aus durchscheinendem Material die C'liarakte- 

 ristik ein gutes Stück über den Durchschlagspunkt aufgenommen und be- 

 trachtet die Platte dann mit der Lupe oder unter dem Mikroskoji, so bemerkt man 

 bei vielen, namentlich organischen Stoffen, daß das Material an zahlreichen 

 Punkten getrübt, d. h. verdorben ist. Die erhaltene Kennlinie ist somit die 

 mittlere Kennlinie aller dieser schlechten Stellen. Daß das Material an 

 diesen Stellen durch die übermäßige Strombelastung wirklich verdorben ist, er- 

 kennt man, wenn man, von dem erreichten größten Strom wert ausgehend, die 

 elektromotorische Kraft vermindert; man erhält jetzt eine andere Kennlinie, die 

 bezüglich der Spannungswerte unterhalb der ursprünglichen Kennlinie liegt. 



Die in Abb. 7 gezeichneten Kennlinien für eine dünne Gummifolie mögen 

 das Ausgefülirte illustrieren. Bei den meisten Glassorten fällt dagegen der 

 absteigende Ast der Kennlinie mit dem aufsteigenden x\st zusammen (vgl. 

 Abb. 3). In solchen Fällen kann man die Kennlinie mehrmals bis 

 weit jenseits des Durclischlagspunkt(>s durchlaufen, ohne daß das 

 Material im geringsten beschädigt wird. Bei einem Teil der Ver- 

 suche mit Glasplatten sind diese an irgendeinem Punkte der Kennlinie jen- 

 seits des Durchschlagspunktes zersprungen, offenbar infolge starker Erwär- 

 mung an einzelnen Stellen. 



Durch die in die Strombahn eingeschaltete Elektrode mit hohem Wider- 

 stand wird verhindert, daß der Strom beim Erreichen des Durclischlags- 

 punktes unbegrenzt wachsen kann und auf diese Weise der labile Zustand 

 in einen stabilen übergefülirt. In ähnlicher Weise können in ungleichförmigen 

 elektrischen Feldern die weniger beansprucliten Teile des Isolierkörpers als 



' Bei tlen üblichen Durchschlagsversuchen mit Metallelcktroden wächst bekanntlich die 

 mittlere Durehschlagspannung in einem kleineren Verhältnis als pioportional mit der Platten- 

 dicke. Dies riUirt von der Verzerrung des elektrischen Feldes an den Plattenrändern her. 

 Bei der hier l)eschriebenen Methode hat dieser Umstand keinen merklichen Einlluß. weil der 

 am Rande übergehende Strom nui' einen sehr kleinen Teil des beobachteten Uesamtstiomes bildet. 



